212 
E. Sommerfeld t, 
Notiz über den Periklas. 
Von Ernst Sommerfeldt in Tübingen. 
Die Frankfurter Gold- und Silber-Sclieideaiistalt stellt aus 
Magnesiuuiox 5 "d durch Schmelzen im elektrischen Flammenhogeu- 
ofen einen kristallinischen Stoff her, auf welchen mich Heri- Prof. 
Wedekind freundlichst aufmerksam machte. Es erwies sich das 
Produkt als identisch mit dem Mineral Periklas und zwar konnten 
aus den mir überlassenen Proben , welche bei äußerst starken 
Stromstärken — gegen 2000 Amp. — gewonnen waren, würfel- 
förmige Spaltungsstücke isoliert werden, nämlich einheitliche ■ und 
vollkommen farblose Kristalle mit bis zu 5 mm langen Kanten. 
Natürliche Begrenzuugsflächeu vermochte ich nicht zu beobacliten. 
U. d. M. war bei nicht zu dicken Individuen zwischen gekreuzten 
Nicols keinerlei Aufhellung des Gesichtsfeldes bemerkbar; die l)e- 
sonders dicken Spaltungsstücke zeigten bei Einschaltung eines 
Gipsblättchens (Kot erster Ordnung) schwache sekundäre Doppel- 
brechung. 
Die außer nach Würfeln für Periklas nocli angegebene Spalt- 
barkeit nach den Oktaederflächen trat ziu'ück gegenüber einer 
anderen meines Wissens an diesem Mineral noch nicht beobach- 
teten Absonderung; es war nämlich das Ehombendodekaeder als 
Gleitfläche vorhanden, so daß die Analogie mit Steinsalz sich nicht 
nur auf die Kristallform, sondern auch auf das physikalische Ver- 
halten erstreckt. Mit dieser Absonderungsfähigkeit hängt es offen- 
bar auch zusammen , daß manche von den optisch anomalen Kri- 
stallen gerade längs eines den Ehombendodekaederflächen parallelen 
schmalen Streifens die Doppelbrechung aufwiesen, so daß die rote 
Interferenztärbe des Gipsblättchens längs den Diagonalen der 
Würfeltlächen einen Umschlag erfuhr. 
Da wegen der chemischen Identität von Ausgangs- und End- 
produkt das Material als besonders rein anzunehmen ist, erschien 
mir eine Bestimmung der Brechungsexponenten für verschiedene 
Farben nicht ganz überflüssig, da die bisherigen Angaben über 
diese Größe nicht unerheblich differieren, was vielleicht auf geringe 
Beimischungen von Fremdkörpern zurückzuführen ist. 
Die Bestimmung wiu-de nach der Piüsinenmethode durch- 
geführt, denn es stand zwar auch ein AnBE-KLEix’sches Kristall- 
refraktometer mir für derartige Zwecke zur Verfügung, indessen 
erwies sich wegen des dem Brechungsexponenteu der Halbkugel 
selbst sehr nahekommenden Brechungsindex dieses Instrument für 
ein so stark lichtbrechendes Mineral als nicht gut anwendbar. 
Als Spektrometer diente ein FuEss’sches Eeflexionsgoniometer 
nach Ersatz des WEB.SKv’schen Signals durch den Spektralspalt; 
das Prisma war genügend groß, nm lichtstarke monochro- 
